312 DAUBRÉE. — PLATINE natif. 29 mars 
Roche de pêridot et de serpentine, avec fer chromé, dans laquelle le 
platine est encore fixé. — Dans un galet où le platine se montre évi¬ 
demment fixé, ce métal est en petits cristaux mal formés et associés à 
des grains de fer chromé. La gangue pierreuse qui renferme les uns 
et les autres a les caractères d’une serpentine ; mais, si on en examine 
au microscope des lames minces, on reconnaît, au milieu de la ser¬ 
pentine proprement dite, de nombreux grains transparents, biréfrin¬ 
gents, agissant fortement sur la lumière polarisée et offrant les carac¬ 
tères optiques du péridot ; il s’y rencontre ça et là des lamelles de 
diallage. Cette même roche se montre également en abondance parmi 
les fragments de la brèche platinifère, et le péridot y a conservé en 
certains points sa forme cristalline. L’analyse confirme ce que les ca¬ 
ractères optiques avaient annoncé ; le minéral transparent ne peut 
être que du péridot. 
Ainsi, dans la contrée de Nischné-Tagilsk, la roche-mère du platine 
consistait en péridot, plus ou moins transformé en serpentine et ac¬ 
compagné de diallage, minéral qui prédomine dans d’autres parties de 
la roche. 
Relation d'origine du platine natif avec le fer chromé qui l'enveloppe. 
— Dans cette même contrée, le fer chromé est très-abondamment 
associé au platine. Il incruste souvent les pépites, ou se rencontre en 
grains dans leur intérieur. 
Une association aussi constante parait témoigner des réactions par 
lesquelles a passé originairement la gangue du platine. 
Le chrome étant, comme le fer, très-oxydable, on peut se rendre 
compte de ces réactions, en supposant que les trois corps, platine, fer 
et chrome, étaient d’abord à l’état métallique, puis, que, en présence 
d’une certaine quantité d’oxygène et à une température élevée, il s’est 
produit un départ des métaux les plus oxydables. Toutefois, malgré la 
rapidité avec laquelle le fer s’oxyde dans ces circonstances, une partie 
très-notable de ce fer est resté à l’état métallique : la scorification a été 
incomplète. 
Dans le but de constater ces faits expérimentalement, j’ai eu recours 
de nouveau à l’élégant procédé de coupellation dans la chaux dont 
on est redevable à MM. Henri Sainte-Claire-Deville et Debray. A du 
platine en fusion, j’ai ajouté un alliage de fer et de chrome. Le fer et 
le chrome sont passés à l’état d’oxydes, mais sans que ces oxydes se 
soient combinés ensemble, comme dans le fer chromé, puisqu’ils sont 
restés solubles dans les acides. Toutefois les formes cristallines sous 
lesquelles le platine s’est isolé méritent d’être signalées et rapprochées 
de celles que le platine natif engagé dans le fer chromé offre ordinai¬ 
rement. 
